标题：圣麻纤维
前言
圣麻纤维具有可纺性好、染色亮丽、穿着舒适的特点，它能够弥补天然麻纤维的不足，而且还能够和天然麻纤维混纺生产一些轻薄织物，以便提高麻织物的档次，攻克了4000多年来麻纺无法决绝的难题。
圣麻纤维基本性质：天然抗菌、抑螨物质，是一种真正意义上的纺织新原料，可纺性好，常规化纺设备就能满足纺纱要求，染色亮丽，穿着舒适，同时又具有麻织物的特性。
有较好的吸湿性和导湿性，由于再生纤维素大分子间氢键较少，再加上它的结构呈梅花型，表面有沟痕，所以它的吸湿性、导湿性较好，给人一种吸湿排汗、凉爽的感觉。
还有天然的抑菌防霉、灭螨驱螨性：麻材具有天然的抗菌物质，该物质是由多种抗菌药物组成，具有广谱性，我们在生产过程中最大限度地保留了这种物质（酚类），使其架接在圣麻纤维大分子链上不受破坏，使其具有抑菌防霉、灭螨驱螨性能，经国家棉纺织产品质量监督检验中心检测，具有较好的抑菌、防霉性。 
较好的染色均匀性：圣麻纤维可以在水中溶胀，使活性染料迅速吸附于圣麻纤维并在纤维中扩散，初染率高，半染时间短，上染百分率高，固色率好，染色亮丽，染色30分钟固色率达75%。由于较高的上染速率，染色时升温要缓慢，同时要控制碱的使用量。
有可生物降解性

圣麻纤维的性能研究
圣麻纤维是一种新型再生纤维素纤维，以麻材为原料，经过一系列的物理化学处理而制成，有许多优异的性能，并且具有其它再生纤维素纤维没有的抗菌、防霉、保健的功能。是一种很有发展潜力的新型纤维。我国的麻材主要用于麻袋、麻布以及麻绳等，由于麻材单纤维的长度较短，不能直接用于纺纱，只有采用工艺长度制造。因此在纺纱及后整理上受到很多的限制，这对于充分开发利用自然界丰富的麻材资源是非常不利的。而圣麻纤维是以广泛盛产的麻材为原料，采用自有的专利技术开发的一种新型再生纤维索纤维，其长度类型有棉型、中长型和毛型，也有一些特殊规格的纤维，可以顺利通过纺纱、织布、印染等工序。织物具有手感滑爽、悬垂性好、色泽亮丽、布面组织丰满圆滑的个性，是一种新型、健康、时尚、绿色环保的生态纺织纤维。
纤维形态及特性圣麻纤维素纤维的主要成分是纤维素，采用水解--碱法及多段漂白的方法将提取出的纤维素精制成满足要求的浆粕，再经纺丝制成纤维。圣麻纤维截面呈梅花形和星形，有沟痕，边沿具有不规则的锯齿形，沿纤维纵向有很多条纹。具体如下：
（一）        圣麻纤维的纵横形态
取试样一束，以手扯法整理平直，用右手拇指和食指夹取纤维约20～30根，按在载玻片上，用左手覆上盖玻片，这样使夹取的纤维平直地按在载玻片上，然后，在盖玻片的两端滴上甘油，在电子显微镜下观察可以发现，圣麻纤维的纵面有1～2条沟槽。利用电子显微镜测出圣麻纤维的纵相形态图形如下：
  圣麻纤维显微镜下纵向形态图片圣麻纤维纵向图
将圣麻纤维整理后用Y171型纤维切片器切得切片，制得圣麻纤维截面形态切片标本，放在显微镜下观察，从截面可以看出圣麻纤维具有自己独特的结构特点：呈不规则梅花型和星型。
  圣麻纤维横向切片圣麻纤维横截面图
如图可知：圣麻纤维截面呈梅花形和星形，有沟痕，边沿具有不规则的锯齿形，沿纤维纵向有很多条纹。
（二）纤维形态所决定的特性
1．较好的吸湿性和导湿性
圣麻纤维素大分子间的氢键少，加之其特有的形态，因此该纤维具有良好的吸湿性、渗透性、放湿性及透气性能, 给人一种吸湿排汗、凉爽的感觉，因此适合加工夏季针织面料和高档衬衫等产品。
2．较好的染色性和染色均匀性
圣麻纤维可以在水中润胀，导致活性染料这种水溶性极好而分子又极小的染料能迅速吸附于圣麻纤维，并能迅速在纤维中扩散，初染率高，半染时间短。由于活性染料在纤维中较高的扩散速率，又赋予其良好的渗透性和匀染性。因此，圣麻纤维的染色性能优良，其平衡上染百分率较高，半染时间短，色泽鲜艳，匀染性好。固色率高，牢度优良，染色鲜艳亮丽，不易褪色，具有独特的风格特征。
3．天然的抑菌防霉、灭螨驱螨性
麻材有多种抗菌药物组成具有天然的抗菌物质．具有广谱性，在生产过程中最大限度地保留了这种物质。因此，圣麻纤维具有天然的抗菌防霉、灭螨驱螨性，服用时不会对皮肤造成过敏反应，同时原料在种植时不需施加农药和杀虫剂，纤维在生产过程中全部实施绿色生产，加工时不但把黄麻和红麻中纤维素提取出来，而且还保留了黄麻和红麻中的天然抗菌物质，具有保健功能，并具有生物可降解性。
4．可生物降解性
圣麻纤维的纤维素燃烧生成二氧化碳和水，不对环境造成污染，圣麻纤维埋入土中，通过土中存在的大量细菌，使纤维素分解，经8—l0个月降解。
圣麻纤维素纤维的物理性能（一）纤维的拉伸断裂强力
圣麻纤维与粘胶纤维的拉伸断裂强力比较如下：测试仪器为LLY-06B型电子式单纤维强力仪；测试条件：温度20度，相对湿度为70%；测试参数设置：预加张力0.10cn，试样长度10mm，拉伸方式—定速拉伸，测试次数10次；试样材料圣麻纤维、粘胶纤维纤维。
表1   圣麻纤维的拉伸断裂强力
序号
断裂强力
(cN)
断裂强度
(cN/dT)
断裂伸长
(mm)
伸长率
(%)
断裂功
(mJ)
断裂时间
(s)
初始模量
(cN/dT)
01
2.90
1.39
1.17
11.7
0.01
7.06
0.04
02
2.79
1.86
1.72
17.2
0.02
10.32
0.01
03
3.22
2.14
2.87
28.7
0.04
17.23
0.00
04
3.38
2.25
2.08
20.8
0.04
12.52
0.13
05
3.09
2.06
1.52
15.2
0.02
9.14
0.01
06
3.75
2.50
2.22
22.2
0.04
13.32
0.12
07
2.41
1.60
1.46
14.6
0.02
8.76
0.02
08
2.77
1.84
1.59
15.9
0.02
9.56
0.12
09
3.07
2.04
2.93
29.3
0.04
17.61
0.00
10
3.27
2.18
2.40
24.0
0.04
14.45
0.00
统计
3.07
2.04
2.00
19.96
0.03
12.00
0.05
CV值
12.18%
12.27%
30.31%
30.31%
41.28%
30.27%
99.99%

表2   粘胶纤维的拉伸断裂强力
序号
断裂强力
(cN)
断裂强度
(cN/dT)
断裂伸长
(mm)
伸长率
(%)
断裂功
(mJ)
断裂时间
(s)
初始模量
(cN/dT)
01
4.15
2.76
2.05
20.5
0.03
12.32
0.10
02
4.96
3.3
2.65
26.5
0.06
15.9
0.00
03
3.42
2.28
2.20
22.0
0.03
13.2
0.10
04
3.81
2.54
2.27
22.7
0.04
13.65
0.02
05
5.6
3.73
3.86
38.6
0.10
23.17
0.09
06
4.86
3.24
3.12
31.2
0.07
18.76
0.10
07
5.65
3.76
3.63
36.3
0.08
21.81
0.03
08
4.70
3.13
2.69
26.9
0.06
16.18
0.09
09
6.40
4.26
4.71
47.1
0.13
28.28
0.00
10
7.82
3.12
1.85
18.5
0.03
11.12
0.06
统计
4.84
3.22
2.09
29.03
0.06
17.44
0.06
CV值
18.56%
18.53%
31.65%
31.65%
52.94%
31.62%
72.10%

纤维的初始模量小，表示纤维在小负荷作用下容易变形，刚性较差，其制品比较软。由上表可知，圣麻纤维承受拉伸变形能力较棉好，但比粘胶纤维差。由测试结果可知：圣麻纤维具有强度中等、断裂伸长较大、初始模量不高的特点，在受较小拉伸力时，抵抗变形的能力较差，从而导致其织物保形性较差。
（二）纤维卷曲
测试仪器—YG362A型纤维卷曲弹性仪，测试温度为20C，相对湿度为70%；圣麻纤维的试样规格为：1.67dtex×38mm;测试参数设置：轻负荷0.03mN/dtex，重负荷1.5mN/dtex，试样长度为25mm，试验次数为20次。
表3   圣麻纤维卷曲
序号
卷曲率
J(%)
卷曲弹性回复率
Jd(%)
卷曲回复率
Jw(%)
01
3.95
96.10
3.48
02
3.13
96.80
3.03
03
3.18
94.33
3.33
04
3.53
83.10
2.77
05
3.18
92.68
3.55
06
4.17
70.06
3.30
07
3.44
93.31
3.12
08
3.36
98.80
3.32
09
3.35
98.08
3.58
10
3.68
92.66
3.14
11
3.62
96.13
3.48
12
3.4
93.52
3.18
13
3.59
96.37
3.46
14
3.86
94.81
3.66
15
4.19
87.35
3.66
16
3.14
87.97
3.00
17
3.42
92.39
3.16
18
3.82
29.67
3.54
19
3.38
95.85
3.24
平均
3.546842
88.94632
3.315789

纤维表面光滑，纤维间抱合力就很差，造成纺纱加工困难。用机械方法增加纤维的卷曲，完全是为了满足纺织过程的要求，即提高纤维的可纺性和改善织物的服用性。圣麻纤维卷曲性测试值：卷曲率3.54% ，卷曲回复率3.31% ，卷曲弹性率88.94% 。由此可见，圣麻纤维的卷曲率、卷曲弹性率适中，说明圣麻纤维卷曲的耐久牢度一般，受力后卷曲的回复能力较差，从而使其织物容易起拱变形，使服装的外观变差，并导致耐用性降低，这在织物的生产服用过程中值得注意。
（三）圣麻纤维素纤维的其它性能特点
以下是对圣麻纤维性能其它物理性能的研究，长度测试为手扯法；线密度测试为中断切断称重法；回潮率利用烘箱法测试；纤维摩擦因数测试仪器为Y151型纤维摩擦因数测试仪，温度为20 C，相对湿度为65%。 列表如下：
表4   圣麻纤维素纤维的性能特点
指标
测试结果
测试方法
长度/mm
38．0
手扯法
线密度/dtex
1．5
中断切断称重法
回潮率/%
12．8
烘箱法
吸湿性能
吸放湿、快干性能佳
摩擦系数
动
O．152
Y151型纤维摩擦因数测试仪
静
O．251

通过上表分析知：
1．在标准状态下，圣麻纤维的回潮率与普通粘胶接近。由圣麻纤维的截面形状可知纤维有良好的吸湿性、渗透性、放湿性及透气性能，吸湿排汗，穿着凉爽，因此适合加工夏季针织面料和高档衬衫等产品。
2．干态断裂强力大，耐磨性好，说明圣麻纤维的初始模量大，因而弹性回复率相对稍低。
3．圣麻纤维的动、静摩擦因数差异，使纤维及其制品的触感不同，两者差异较小时，用该纤维生产的产品具有滑糯感及丝绸感。圣麻纤维与其它再生纤维素纤维的比较（一）几种纤维素纤维的横截面、纵向形态特征
纵向：以手扯法整理平直，用右手拇指和食指夹取纤维约20～30根，按在载玻片上，用左手覆上盖玻片，这样使夹取的纤维平直地按在载玻片上，然后，在盖玻片的两端滴上甘油，在电子显微镜下观察。
横向：将纤维整理后用Y171型纤维切片器切得切片，制得圣麻纤维截面形态切片标本，放在显微镜下观察。
表5   几种纤维素纤维的横截面、纵向形态特征
纤维种类
横截面形态特征
纵向形态特征
粘胶
锯齿形，有皮芯层
多根沟槽
Tencel
有规则圆形或椭圆形，有皮芯层
表面光滑
Modal
不规则，类似腰圆形，较圆滑，有皮芯层
1―2根沟槽
Viloft
独特的扁平状，表面有较浅的细微齿形
细微沟槽和孔洞
竹浆
竹浆纤维横截面为不规则锯齿形，
锯齿形表面有向芯层弯曲的趋势
形态平直，表面有沟槽
圣麻
圣麻纤维截面呈梅花形和星形，有沟痕
沿纤维纵向有很多条纹，
边沿具有不规则的锯齿形

（二）麻纤维与其它再生纤维素纤的对比
1.理性能比较及分析
表6   圣麻纤维与其它再生纤维素纤维物理性能比较
项目
圣麻纤维
天丝纤维
粘胶纤维
莫代尔
回潮率（%）
12.8
11.5
13
12.5
卷曲数（个/cm）
2
0
0
0
吸水率（%）
110
65
75
90

从上表可以看出：
[1] 圣麻纤维相对于其它三种纤维有明显的卷曲，可以增大纱线之间的抱合力。
[2] 这几种纤维之间的回潮率差不多，但圣麻纤维的吸水率明显高于其它三种，制成的织物吸湿性好。
2．服用性能比较
从服用的角度看，圣麻纤维与天丝纤维、粘胶纤维、莫代尔纤维生产的纺织新产品相比较而言，它具有抗菌、防霉性，并且具有一定的医疗保健功能，可以用于织造各种内衣，满足人们追求健康的愿望。
3．耐热性能比较
纤维素纤维的耐热性较好，因为这些纤维不具有热塑性，不会因温度升高而发生软化、粘连及机械性能的严重下降，圣麻纤维作为再生纤维素纤维同样具有较好的耐热性能。
4．化学性能比较
圣麻纤维的化学性质同其他再生纤维素纤维一样，对酸和氧化剂的抵抗力差，而对碱的抵抗力较强，但对碱的稳定性低于天然纤维索纤维。圣麻纤维与粘胶纤维、莫代尔纤维相比而言，圣麻纤维的耐碱性较好。
5．染色性能比较
粘胶纤维由于存在着皮芯结构，妨碍染料的吸收和扩散，而芯层结构疏松，对染料的吸附量高，所以在低温短时间染色，粘胶纤维的染色相对较浅，且易产生染色不匀现象。圣麻纤维染色性能优良，其平衡上染百分率较高、匀染性好、固色率高、牢度优良[1]。
圣麻纤维在织物方面的应用
圣麻纤维是以麻为原材料，采用粘胶生产线生产的再生纤维素纤维。它彻底消除了天然麻纤维制品亲肤性差、易起皱的缺点，同时保持了其吸湿透气性好、抗菌抑菌性隐定的优点，用圣麻纤维素纤维加工的产品具有良好的物理、化学和机械性能，耐磨性好，吸湿、透气性好，强度大，韧性高，初始模量大，染色性佳，固色率高，并且可生物降解，具有一定的保健功能，适合加工具有特效功能的产品。圣麻纤维既可与苎麻、亚麻、罗布麻等混纺，也可与其它化学纤维、天然纤维等混纺或交织，能显著改变产品的风格，是高档服装的理想面料。利用圣麻纤维素纤维初始模量大、耐磨性好的特点，可加工出悬垂性好的产品；利用圣麻纤维吸湿、透气性好，抗菌防霉性好，亲肤性好，对人体皮肤无副作用的特点，可加工各类贴身针织产品；利用圣麻纤维加工的产品具有麻织物的独特风格和特性，其优良性能极大地满足了消费者对面料自然化、舒适化和个性化等多方面的需求，因此圣麻纤维产品的应用前景十分广阔。圣麻纤维开发面料圣麻纤维吸湿、放湿、透气性好，手感柔软、光滑，染色后色泽鲜亮，可纯纺，也可与涤、棉、天丝、麻等纤维混纺以克服其强力低等缺点。再加上它具有优良的抑菌防霉、灭螨驱螨性能，使其在各个领域得到了广泛的应用。
（一）机织面料
利用纤维初始模量较高、耐磨性好、悬垂性好、色泽亮丽的特点，可开发一些挺括、悬垂性好的外衣产品。如夹克面料、休闲裤面料、衬衫面料、仿真丝面料、牛仔布、西装面料等。
（二）针织面料。
根据纤维手感滑爽、无异昧、健康时尚。具有天然抑菌防霉性、吸湿性、透气性、灭螨驱螨性、吸湿、导湿性好、对人体皮肤无副作用的特点，生产的一些贴身内衣产品。如：四季内衣、针织T恤衫、袜子等。
（三）医用卫生产品
由于圣麻纤维天然抑菌防霉、灭螨驱螨性，可生产护士服、口罩、手术服、纱布、绷带、病人的床单、被罩等，能有效防止病菌传播。利用圣麻纤维加工的产品具有麻织物的独特风格和特性，其优良性能极大地满足了消费者对面料自然化、舒适化和个性化等多方面的需求，因此圣麻纤维产品的应用前景十分广阔。
（四）日用、装饰用品
当前国内外装饰用、日用纺织品的消费量增长很快，发展前景较好，利用圣麻纤维可以生产各种装饰用品，如：地毯、凉席、玩具、毛巾、浴巾、床单、被罩、窗帘、汽车座垫等。还可以利用圣麻纤维与中空纤维经过特定的比例配比作为填充物精制而成，突显圣麻纤维的抑菌防霉特性和中空纤维的透气韧性，有效的抑菌防霉，改善环境中的微环境，给人身心上的心情愉悦与舒爽。
（五）无纺布产品
利用圣麻纤维湿强度高，可开发湿法非织造布产品，可用于医疗卫生方面。如护士服、口罩、手术服、纱布、绷带、病人的床被等，能有效防止病菌传播。圣麻纤维的试纺（一）圣麻/棉提花装饰产品
圣麻纤维是一种纤维素纤维，其纤维粗硬，刚性大，成纱毛羽多，织造困难，故麻类纺织品往往采用纯棉纱为经纱、纯麻或麻棉混纺纱为纬纱，生产麻棉交织产品。该类产品即可在生产中避开织造困难这一难题，又可使织物具有粗犷、挺爽的外观效果。织物组织采用平纹、经提花、透孔三结合组织，并有透孔组织按一定规律分布及提花组织的长浮线形成美丽的纵向花纹，纱线密度适中，以充分体现圣麻产品挺爽、透气的风格。
由于圣麻棉色织提花装饰产品织物，工艺流程短，单产高，故成本较低。该产品集装饰适用于一体，织纹新颖美观、花色淡雅、手感挺爽，适合做床罩、窗帘及服饰类用品，产品效益较好。
（二）细旦涤纶和圣麻纤维混纺轻薄涤麻织物
为弥补圣麻纤维的湿强力低的不足，进一步提高产品的档次，设计细旦涤纶和圣麻纤维混纺轻薄涤麻织物，用于夏春季面料。细旦涤纶与再生麻纤维有很好的互补性和匹配性。产品的透气性、芯吸导湿性、透湿性好，经染整加工后布面光洁，手感柔软、滑爽，吸湿透气性、悬垂性好，着色性能良好，同时无刺痒感，亲肤性好，而且还具有麻织物的风格和手感。
（三）圣麻、涤纶混纺竹节纱及其织物
由于圣麻纤维质地柔软、湿强较低，为了适应市场需求，更好地满足人们对纺织面料服用性能的需要，并获得麻织物的外观和手感将圣麻、涤纶混纺纱纺制成具有粗细节的竹节纱。
圣麻与涤纶纤维强力、断裂伸长率等性能差异较大，为了减少圣麻纤维损伤，保证圣麻与涤纶混纺均匀，在工艺上采用棉条混棉的方式。圣麻纤维的湿态强力低于干态强力，且湿伸长大，因此在生产过程中应严格控制各生产车间的温湿度。
圣麻纤维具有较高的初始模量，耐磨性好，具有天然的抗菌、抑菌和防霉性，以及良好的吸湿、透气性。织物色泽亮丽，可纯纺或与麻、棉及其他化纤混纺，生产品种丰富的机织、针织产品。其可纺性好，对纺纱设备没有过高要求，工艺参数的制定简单易行。
圣麻纤维织物生产的关键是要严格控制车间温湿度，并合理选择各工序工艺参数。圣麻纤维织物具有良好的服用性能，该产品的开发及应用，具有广阔的市场开发前景，必将为消费者提供更佳的选择。
（四）圣麻与天丝混纺面料
圣麻与天丝，同为再生纤维素纤维，性能上有许多共同处。在纺纱、染整工艺上操作可行性大，此外天丝的加入能改善圣麻面料的某些缺点，如亲肤性不良等。圣麻和天丝同属新型的纤维素纤维，吸湿透气性好。天丝具有干湿强度高，圣麻有天然抗菌作用，二者混纺使织物具有耐磨、透气、保健的特性。圣麻与天丝纤维的组合，使纱线的强力得到了一定程度的改善和提高，织物的缩水减小，同时使面料的天然性能得到了保留。
圣麻织物具有悬垂性好、色泽亮丽、布面组织丰满圆滑的个性。同时，天丝。纤维的加入使织物增加了飘逸、滑爽的特点。该面料是一种新型、健康、时尚、绿色环保的纺织面料。
圣麻产品的总结
要开发出优质的圣麻产品，必须注意以下问题：
1．圣麻纤维的强力较棉和毛纤维低，在不同的纺织设备上采取相同的工艺原则，在具体的工艺参数的设置上可以有所不同，尽量与圣麻纤维的一些性能相适应。
2．纯圣麻纤维虽然有天然麻的性能，但缺少天然麻的风格，加入仿麻材料可使圣麻交织针织产品既有天然麻的性能又有天然麻的风格。
3．天然麻针织面料有较粗犷的质感，再生麻也应该尽可能去模拟，这样可以减少市场推广时消费者对再生麻不认知度。在工艺参数控制时可使纱的成圈长度不同，使其面料视觉和触觉有凹凸不平的质感，给人以天然麻的手感和风格。
4．圣麻纱单纤较细，条干均匀，表面有较多的毛羽，手感柔软，若选用的仿麻纱单纤较粗，纤维截面呈三叶状，手感较硬时，两种原料交织，采用点状分布的交织结构，使面料达到柔中有刚，刚中有柔的效果。
5．纯圣麻针织品缩水率难以达到标准要求时，加入异性仿麻材料，可使圣麻交织针织产品满足质量标准要求。
6．圣麻纤维与涤纶纤维混纺机织物具有爽身、透气、柔软等多种高附加值，是一种非常有市场前景的新型纺织面料。圣麻纤维不仅从根本上解决了传统麻纤维可纺性差、可织造性差、可染性差及穿着刺痒的弊病，而且满足了国际、国内纺织品市场对麻纤维服装面料轻薄化、高档化的消费需求[2]。